390 Zur Holzkunde. 
Kohlenstoff in Form von Rauch entweichen lassen. Das im Brenn- 
holz enthaltene Wasser muss ebenfalls in Betracht kommen. Frisch 
sefälltes Holz enthält oft 50°/, Wasser, an der Luft getrocknet, 
bleiben immer noch etwa 20°/, übrig. Die zur Verdunstung dieses 
Wassers nötige Wärme ist natürlich für die Verbrennung verloren. 
Die erforderliche Kraft, um einen Stempel von 1 Zentimeter Quadrat- 
fläche zur Tiefe von 1,27 Millimeter senkrecht zu den Fasern in 
die verschiedenen Hölzer zu drücken, ist in der 7. Spalte der Ta- 
belle angegeben. 
Die Elastizität wurde ermittelt an Stäben mit einem Flächen- 
inhalt des Querschnitts von 2 Zentimeter. 
Holz mag entweder gleichlaufend oder senkrecht der Fasern 
gepresst werden. 
Wenn ein Stab gleichlaufend mit den Fasern gepresst wird 
und seine Länge überschreitet nicht 10 oder 12 mal seinen Durch- 
messer, wird er gewöhnlich nicht zerdrückt, sondern zerknickt, 
und die erforderliche Kraft für ein solches Zerknicken steht im 
Verhältnis zu dem Flächeninhalt des Q@uerschnittes des Stabes. 
Die Zahlen in der 6. Spalte geben das Gewicht in Kilogrammen 
pro @Quadratzentimeter an, um ein solches Zerknicken in den ver- 
schiedenen Hölzern hervorzurufen. Um das Gewicht zu finden, 
welchem irgend ein Stab widerstehen kann, sind die Zahlen in 
der Spalte mit der Zahl der Quadratzentimeter am Ende des Stabes 
zu vervielfachen. 
Wenn ein Stab an beiden Enden aufgelegt und Gewicht an 
seinen Mittelpunkt gehängt wird, biegt er sich im Verhältnis zu 
jeder Gewichtserhöhung bis zu einer gewissen Grenze, welche nicht 
übereinstimmend ist in den verschiedenen Hölzern. Diese Grenze 
wird die Elastizitätsgrenze des Holzes genannt. 
Der Modulus der Bruchfestigkeit ist in Kilogrammen pro 
(Juadratzentimeter zu verstehen, ebenso der Coeffizient der Elastizität. 
In den meisten Fällen wurden die Proben dem unteren Ende 
des Stammes entnommen und waren frei von Splint und Knoten, 
sie stellten daher das beste Holz dar, welches von dem Baume 
erhalten werden konnte. 
Zum mindesten zwei Bestimmungen des spezifischen Gewichts 
wurden ausgeführt von jeder zur Prüfung gestellten Baumart und 
von solchen, welche wirtschaftliche Wichtigkeit besitzen, wurden 
Proben von mehreren Bäumen genommen, die in weit auseinander 
